335 



die ein Resultat ergeben bat, nach welchem die Mischung jener krystal- 

 lisirten Schlacke mit der des Diopsids nahe übereinstimmt. Die genaue 

 Untersuchung der kleinen Schlacken-Krystalle hat nun auch die Überzeu- 

 gung gegeben, dass ihre Form sich auf das Krystallisationen-System der 

 Pyroxen-Substanz zurückführen lässt, wiewohl sie Eigentümlichkeiten be- 

 sitzt, wodurch sie sich von den bekannten Formen des Diopsid's unter- 

 scheidet. 



Wie bereits bemerkt, haben die Krystalle der Schlacke von Gamtnelbo 

 eine auffallende Ähnlichkeit mit der gewöhnlichsten Form der Gyps- 

 Krystalle. Die mehrsten Krystalle sind klein , gewöhnlich nicht über 

 2, höchstens Z'" Par. lang, bei der geringen Starke von höchstens l /,/'' 

 Par. Die Individuen sind in grosser Anzahl unregelmässig und locker 

 zusammengehäuft und ändern vom Durchscheinenden bis zum Durchsich- 

 tigen ab. Sie haben theils eine Perl-graue, theils eine grünlich- oder auch 

 wohl röthlich-graue Farbe. Das Pulver ist graulichweiss. Die Krystalle 

 sind scharf, Glas-artig anzufühlen und äusserst spröde. Ihr spezifisches 

 Gewicht wurde, nachdem die Luft durch Auskochen in Wasser aus dem 

 lockeren Krystall-Aggregate entfernt worden = 3,127 gefunden. Ihre Härte 

 = 6. Vor dem Löthrohre schmilzt die Schlacke für sich leicht mit eini- 

 gem Aufwallen zum weissen blasigen Glase. Zufolge der chemischen Ana- 

 lyse enthalten 100 Theile derselben: 



Kieselsäure 54,6970 



Thonerde 1,5368 



Kalkerde 23,5626 



Talkerde 15,3716 



Eisenoxydul 0,0780 



Manganoxydul .... 1,6652 



Natron 1,9375 



Kali 1,1523 



100,0000. 

 Wird der sehr geringe Thonerde-Gehalt ausser Acht gelassen, so ent- 

 spricht der Zusammensetzung folgende Formel : 



Ca 3 

 Mg 3 

 Mn 3 

 Fe 3 

 Na 3 

 Ka 3 



Eine Vergleichung jener Analyse mit den bekannten Untersuchungen 

 verschiedener Abänderungen des Diopsids von Bonsdorff, H. Rose, Trolle 

 Wachtmeister, Wackenroder zeigt eine sehr nahe Übereinstimmung. Der 

 einzige wesentliche Unterschied liegt in dem Gehalte an Natron und Kali, 

 der in dem natürlichen Diopside fehlt. Eine Spur von Kali fand auch 

 Kobell in der Schlacke von Jenbach, wie denn überhaupt die Zusammen- 

 setzung dieses Hütten-Produktes eine grosse Übereinstimmung mit der 

 der Schlacke von Gamtnelbo zeigt, wodurch aufs Neue sich bestätigt, dass 



Si 



